SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1906. ^29 



rant de 800 ampères sous iio volts. A cette température élevée, le métal 

 est bien entré en ébullition, mais nous n'en avons distillé que 25^. 



Le point d'ébullilion du tungstène est le plus élevé de tous les métaux 

 de la famille du fer et de tous ceux que nous avons étudiés jusqu'ici. 



Le culot métallique restant après l'expérience était formé de carbure de 

 tungstène. Le tube froid était recouvert d'un enduit blanc qui, traité par 

 l'acide acétique étendu, nous a fourni de petits fragments métalliques bril- 

 lants dont certains présentent des angles droits et des faces cristallines très 

 nettes. D'aulrrs globules, recueillis dans la chaux fondue, nous ont pré- 

 senté des géodes remplies de petits cristaux qui, au microscope, paraissent 

 cubiques. 



Uranium. — iSo^ de ce métal, chauffés dans un creuset de charbon avec 

 un courant de Soo""'' sous 110^"'^% pendant 5 minutes ont été amenés à 

 l'état de fusion sans perdre de poids. On a répété la même expérience en 

 chauffant pendant 5 minutes avec un courant de ■700'""? .-ous 1 10'°"*. Dans 

 ces nouvelles conditions, l'urauium a d'abord fondu puis est entré en ébul- 

 lition et il en a distillé i5*^. La foute restant dans le creuset présentait tous 

 les caractères du carbure d'uranium. Sur le tube froid, nous avons obtenu 

 un feulr'age de petits cristaux formant une mince lame métallique qui 

 recouvre le tube de cuivre et en a pris la forme. 



Dans une autre expérience on a chaulfé 200^ de métal pendant 9 minutes 

 avec un courantde goo^'^P sous iio^°"\ Après 4 minutes, on a vu d'abon- 

 dantes vapeurs se dégager aux électrodes et brûler au contact de l'air, en 

 fournissant des gerbes d'étincelles. 



On a constaté, après le refroidissement, que le creuset était vide et que 

 tout le métal avait distillé. 



Conclusions. — Les métaux île la famille du fer ont ilonc des points 

 d'ébullilion très différents. Le manganèse est le plus volatil de tous et sa 

 distillation se fait avec facilité avant celle de la chaux. Après lui vient le 

 nickel dont l'ébuUition paraît assez tranquille; puis le chrome qui distille 

 avec régularité sous l'action d'un courant de 5oo ampères sous 1 10 volts. 

 L'ébuUilion du fer est plus diflîcile à obtenir et elle est précédée d'un déga- 

 gement tumultueux des gaz que ce métal dissout avec tant de facilité. 

 Cependant, en employant des courants plus intenses et après que cette 

 première eilervescence est calmée, l'éliuUition du fer se produit avec régu- 

 larité. En 20 minutes avec un courant de 1000 ampères sous i ro volts 

 nous avons distillé 400*^ de fer. 



G. R., 1906, I" Semestre. (T. CXLlI, N» 8.) 5^ 



